DBSSciHlfCK». l5 



rupture , si elle avoit lieu , ne fût due principalement qu'à 

 Taigreur de la matière , et non à une eompression foreëe que 

 je lui aurtis fait éprouver. Je suis parvenu y avec ces ména- 

 gemens, à faire prendr&à cette ïame le double de sa longueur, 

 quelqu'ëcrouie qu'elle fût , et la réduire à l'épaisseur d'un 

 Jfort papier ; il est vrai que les deux côtés de cette lame étoient 

 gersés dans toute leur longueur , et ressembloient assez au 

 fer d'une scie ; mais cet accident ne doit point surprendre 

 quand on lamine de l'or qui , quoiqu'allié simplement aa 

 cuivre, n"a pas sa douceur ordinaire, quelle qu'en soit la 

 cause , et sur-tout lorsqu'on veut le réduire à très-peu dépais- 

 fieur, saus avoir recours à des recuits miUtipliés à mesure 

 que la matière s'écrouit. 



On pourroit présumer, en réfléchissant sur l'expérience 

 dont je viens de rendre compte , que la rupture des lames 

 d or avoit peut-être pour cause une fonte incomplète , ou le 

 mélange inégal des deux métaux; j ai senti moi-même, 

 dapès cette idée qui auroit pu avoir quelque fondement f. 

 qu'il convenoit de refondre ce lingot avec toutes le» portions 

 qui s'en étoient détachées , etde ne riennégliger pour qu'après 

 avoir été mêlé p;u-faitenaent , il ne fût coulé qu'en pleine: 

 fusion. Dans le momeiit où je l'ai obtenue , par la refonte 

 de ce lingot , j'ai jette frur Li matière en bain un peu de borax, 

 calciné , afin qu'elle s'éclaircît à sa surface , et que tout ce 

 qu'il y avoit d'étranger fût entraîné vers les bords : il ne pou- 

 voit résulter de cet emploi du borax qu'une plus grande 

 douc'='ur dans la matière , et moins de risque par conséquent 

 pour la rupture du lingot qui eu proviendroit , lorsque je 

 Télendrois sous le marteau. 



Toutes mes précautions ont été inutiles dans la fonte de- 

 ce lingot. Lorsijue j'en ai forgé un des bout* il s'est allongé 

 assez bien et sans gersure sensible , comme celui dont j'ai- 

 déjà parié ; mais le bout de ce lingot réduit ensuite à pevtf 

 d'épaisseur et exposé au recuit , s'est divisé en plus eura 

 parties , dont la plus longue s'étoit tourn:ientée , et se seroit 



